1 886. DE LA MÉTÉORITE DE SAINT-DENIS-WESTREM. 27g 



le mélange est fusionné et la fonte épuisée par l'eau. Dans la solution 

 aqueuse on dose l'acide sulfurique et le chrome après élimination 

 de la silice par evaporation; dans le résidu on détermine l'autre 

 partie de la silice, l'alumine, le fer, la chaux et la magnésie par 

 les méthodes ordinaires. La deuxième portion de la partie inso- 

 luble dans le bichlorure de mercure est chauffée directement pour 

 chasser le chlorure de mercure et attaquée alors par l'acide fluor- 

 hydrique; elle sert pour le dosage des alcalis. Dans la troisième 

 portion enfin on détermine les quantités de silicates solubles et 

 insolubles dans l'acide chlorhydrique. Dans ce but elle est d'abord 

 traitée à froid pendant vingt-quatre heures par l'acide chlorhy- 

 drique concentré et, après addition d'une petite quantité d'eau, 

 chauffée pendant quelques heures au bain-marie. On dose alors 

 les portions de fer et de magnésie qui se sont dissoutes et celles 

 qui se trouvent dans le résidu insoluble. 



Voici les résultats de cette analyse : 



I. 2, 961 grammes de substance, dont o,3o6 gr. environ pouvait être extrait par 

 l'aimant, séchés à 1 lo" et traités par le bichlorure de mercure, donnèrent une solution 

 qui contenait o,3oi2 gr. de peroxyde de fer, 0,0467 gr. d'oxyde de nickel, o,oo36 gr. 

 de cobalt, o,o3i2 gr. de silice et 0,0494 gr. de pyrophosphate de magnésium. 



Le résidu insoluble dans la solution mercurique, séché sur l'acide sulfurique con- 

 centré, pesait 3,5025 gr.; il fut divisé en trois parties comme suit : 



II. i,i855 gr. du résidu, fusionné par le carbonate et le nitrate de sodium, donna 

 0,1 522 gr. de sulfate de baryum, 0,0089 §^- d'oxyde de chrome, o,3836 gr. de silice, 

 0,0245 gr. d'alumine, 0,2243 gr. de peroxyde de fer, 0,0192 gr. de chaux, 0,6679 gr. 

 de pyrophosphate de magnésium et des traces de manganèse. 



III. 1,0279 ë^- '^^ résidu, attaqué par l'acide fluorhydrique, donna 0,0160 gr. de 

 chlorure de sodium contenant des traces de potassium. 



IV. 1,3410 gr. du résidu, traité d'abord par l'acide chlorhydrique, fusionné ensuite 

 par les carbonates de sodium et de potassium, donna 0,0018 gr. d'alumine, 0,2027 gr. 

 de peroxyde de fer, o,oo38 gr. de chaux et o,5i5o gr. de pyrophosphate de magné- 

 sium provenant des silicates solubles dans l'acide chlorhydrique {a), 0,0271 gr. 

 d'alumine, 0,04(11 gr. de peroxyde de fer, 0,0190 gr. de chaux et 0,24^2 gr. de pyro- 

 phosphate de magnésium provenant des silicates insolubles dans l'acide chlorhy- 

 drique {b), et 0,4388 gr. de silice. 



Le tableau ci-après donne la composition chimique de la météorite 

 analysée, calculée d'après les données analytiques précédentes : dans 

 ce calcul on a admis, d'après M. St. Meunier (i), pour le sulfure 



(1) Sï.A.N. Meunier, loc. cit., p. 61. 



